ET D'HISTOIRE NATURELLE. 117 



partie de I'oxide d'etain ne soit pas Cnlevee par le vent dcs 

 sovitflets. 



I-.'etain produit par cette reduction est aussi pur que celul qui 

 avoit ete obienu par la reduction dans le laboratoire des citoyens 

 Anf'ri ct Lecour. 



Get etain est beauconp plus pur que celui des magasins qui 

 avoit servi aux premieres experiences , etain qui provient des 

 atteliers des de|)arteaiens, et qu'on ral'iine k present a Paris. 



Un lingot de cet etiLin des niaga.-ins , de trois lignes ( 6 milli- 

 metres y65 ) de diametre , ayant ete entame d'une denii ligne 

 (16 centimetres 2420 ) avec une lime , et ploye sur Tangle d'une 

 enclume , s'est rompu et a presente un grain serre grisatre, pa- 

 reil a celui qu'oflre un alliage d'etain pur et d'un sixieme d'an- 

 timoine , ce qui avoit purte I'un des coniinissaires , le cit. Sage , 

 a annoncer que I'etain retire du metal des cloches , devoit son 

 grain a ce demi metal. 



Afin de determiner s'il en contenoit, on a dissous cent parties 

 de cet etain des magasins dans environ quatre cents parties 

 d'acide muriatique , mele avec un quart d'acide nitrique, la dis- 

 solution a ete complette. II n'est reste qu'un peu de cuivre sous 

 forme d'une poudre noire. 



L'etain d'Angletene^ de meme que celui des citoyens Anfri et 

 Lecour , ayant ete dissous par I'acide muriatique mele d'un quart 

 d'acide nitrique , ont laisse environ un deux centieme de cuivre 

 sous forme de poudre noire , laquelle apres avoir ete fondue sur 

 un charbon avec du borax, a produit un grain metallique gris 

 fragile , qui est un alliage d'etain 1 1 de cuivre. Dissous dans I'a- 

 cide nitrique , il lui a procuie une couleur bleue que I'ammo- 

 niac i rendue plus intense. 



Les dissoluiions de ces trois especes d'etain ayant ete etendues 

 d'eau dibtillee, ne se sont pas trouldaes ; il n'en a pas ete de 

 meme de la dissolution d'etain allie d'un douzieme d'antimoine : 

 etendue d'eau , elle est devenue laiteuse , et il s'est [jrecipite de 

 J'oxide blanc d'antimoine. 



II restoit a determiner ce qui rend plus dur l'etain des maea- 

 sin-. des cit. Aiifri et L' com- , ce (]ui dlniinue son cri , ce qui 

 rend sa couleur plus ternc , ce qui lui dorine la propriete de se 

 rompre et de presenter une nrre ou grain fin et giisatre , grain 

 qui ne peut etre attribue au refroidissement plus ou moins acco- 

 lerc' , ou a un feu plus on moins fort pour la fusion de cet etain 

 puis>ju'on en a couie daus tous les etats , et que Its lingots sont 



